- 743 - 



forescencia, producida siempre en idénticas condiciones, ó 

 sea sometiendo las masas recién obtenidas á las influencias 

 de la luz directa, sin insolación, durante el tiempo de dos 

 minutos. Habiendo ensayado los nitratos de bismuto, de co- 

 bre, de manganeso, de uranilo, de níquel y de cobalto y el 

 cloruro de torio, siempre en presencia de leves proporciones 

 de cloruro y carbonato de sodio, aumentando ó disminuyen 

 do las cantidades de cada fosforógeno y siendo disolven- 

 tes, según los casos, los sulfuros de bario, calcio y estron- 

 cio, he llegado, por incrementos ascendentes ó descendentes 

 de los primeros, hasta lograr masas inertes é incapaces de 

 adquirir la fotoluminescencia. Consigúese, empero, el efec- 

 to máximo, en cuanto á la sensibilidad del producto y á la 

 intensidad de la fosforescencia, cuando las proporciones 

 del fosforógeno están dentro de la categoría de las milési- 

 mas, y esto parece independiente del metal pesado que con- 

 tenga. 



Recordaré aquí, por convenir á mis propósitos, cómo la 

 disolución sólida fotoluminescente requiere ser obtenida á 

 temperatura elevada, que alcanza el blanco y ha de ser du- 

 rante bastante tiempo sostenida. No vale en ningún caso el 

 mezclar, siquiera sea lo más perfecto posible, la materia acti- 

 va con el disolvente, ambos en estado sólido, y calentar lue- 

 go; procediendo así jamás logré productos fosforescentes; 

 en cambio, resultaron excelentes y con la sensibilidad máxi- 

 ma, partiendo de los correspondientes carbonatos alcalinote- 

 rrosos, impregnándolos con una disolución acuosa de la ma- 

 teria activa, secando á cien grados, agregando la cantidad 

 necesaria de azufre que se ha de mezclar lo mejor posible, y 

 pasando luego á calentar en la forma que es dicha, evitando 

 todo contacto del aire y siguiéndose lento enfriamiento. Apar- 

 te las cantidades de diluyente y fosforógeno, este sistema 

 operatorio, que empleo hace tiempo, es el que me dio mejo- 

 res resultados y lo atribuyo á la homogeneidad de los pro- 

 ductos, porque la difusión de la materia activa en la masa de 



